[30] Arbeiten in dem ehem. Laboratorium der k. k. geol. Reichsanstalt. 179 



149. Erzmuster, übergeben von Herrn G. R. Labrunerie 

 in Wien. 



Die Erze hatten beiläufig die Grösse einer Erbse bis zu der einer 

 Wallnuss. 



Es wurde von jeder Post nach der Kreuzprobe Probe genommen, 

 diese zerkleinert und wieder nach der Kreuzprobe verjüngt. 



Die Probemehle wurden durch Cupellation auf Silber und Gold 

 probirt, die übrigen Metalle, Blei, Kupfer und Zink, wurden analytisch 

 bestimmt. 



Jede der Posten wurde einfach probirt , nur von der Post Nr. 4 

 (S. 2, Nr. 2) wurden drei Proben genommen , weil anzunehmen war, 

 dass der hohe Halt an edlen Metallen nicht gleichförmig in den Erzen 

 vertheilt sei. Man erhielt bei diesen drei Proben : 



per Centner 0*85 Münzpfund Gold und 795 Münzpfund Silber 



» n 1'62 „ „ „ 8 '43 „ „ 



» )) l'o2 „ „ „ 9*72 „ „ 



3-99 2610 



Im Mittel 1-33 „ „ „ 870 „ „ 



Dieser Mittelhalt wurde auch in die nachstehende Tabelle ein- 

 gesetzt , welche eine übersichtliche Darstellung der nach der vorbe- 

 zeichneten Methode erzielten Resultate giebt. 



Es sind in einem Wiener Centner Erz enthalten : 



Von 









Gold 



Silber 



Blei 



Kupfer 



Zink 



Nr. 









Münzpfund 



Münzpfund 



Pfund 



Pfund 



Pfund 



1 



S. 1 



Nr. 



1*) 



0004 



0036 



36-79 



2-12 



17-86 



2 



n 



Nr. 



2 



0-005 



0-035 



41-88 



1-33 



24-66 



3 



S. 2 



Nr. 



1 



0-22 



1-620 



13-18 



2-32 



23-52 



4 



H 



Nr. 



2 



1-33 



8-700 



16-00 



81 



2186 



5 



n 



Nr. 



3 



0-006 



0-044 



10-89 



0-85 



8-80 



6 



n 



Nr. 



4 



0-005 



0-039 



32-70 



1-22 



20-80 



7 



S. 3 



Nr. 



1 



o-ooi 



0019 



3247 



0-74 



28-52 



8 



») 



Nr. 



2 



0-0045 



0-0435 



26-47 



0-65 



26-12 



9 



S. 4 



Nr. 



1 



0-003 



0-027 



18-34 



0-73 



29-66 



10 



n 



Nr. 



2. 



0-002 



0-013 



16-94 



1-30 



29-66 



11 



j) 



Nr. 



3 



0-006 



0-044 



51-48 



052 



25-06 



12 



K. 1 



Nr. 



1 



0-003 



0-022 



18-17 



Spur 



14-66 



13 



» 



Nr. 



2 



0-0035 



0-0265 



33-37 



0-25 



29-66 



14 



n 



Nr. 



3 



Spur 



0-006 



31-59 



0-48 



29-20 



Di( 



! Erze bestehen 



i meister 



is aus Bleiglanz 



und Zinkblende 



mit 



Beimengung von Kupferkies und Eisenkies in wechselnden Mengen. In 

 Nr. 3 (S. 2, Nr. 1) und Nr. 4 (S. 2, Nr. 2) ist auch Tellur nach- 

 weisbar. 



*) S. bezeichnet Säcke, in welchen die Erze in Packeten verwahrt waren. 



150. Zink proben aus der Catastralgemeinde Streiue in Steier- 

 mark, eingesendet vom Berg - Ingenieur Herrn M. Simettinger 

 in Graz. 



Die eingesendeten Proben gaben nicht mehr als 04 Proc. Zink. 



23* 



